합금 의 제조 공정 에 있 어서 , 열간 가공 후 의 열처리 를 실시 한 후 의 주로 입자 내 에 는 미고 용 의 γ ' 상 ( Ni 3 ( Al , Ti , Nb ) ) 이 생긴다 . 특히 , 합금 의 중심부 에서 는 외면 부 에 비해 냉각 속도 가 늦 어 지 기 때문 에 , 미고 용 의 γ ' 상 의 양 이 늘어나 는 경향 이 있 다 . 그 때문 에 , 합금 의 외면 부 에 대해 중심부 에서 의 γ ' 로서 석출 되 는 Al , Ti 및 Nb 의 석출 량 이 많 아 져 , ( Al + Ti + Nb ) PB / ( Al + Ti + Nb ) PS 의 값 이 10 . 0 을 초과 하 면 고온 에 있 어서 의 높 은 크리프 파단 강도 를 유지 할 수 없 게 된다 . 한편 , ( Al + Ti + Nb ) PB / ( Al + Ti + Nb ) PS 의 하한 치 는 정할 필요 는 없 으나 , 중심부 가 외면 부 보다 석출 물 의 양 이 늘어나 는 경향 이 있 다는 점 에서 1 . 0 이상 으로 하 는 것 이 바람직 하 다 .